自 動 車

自動車用ボルト向け 6 0 5 6 アルミニウム合金線岩山高木義功・桑＊原鉄也・中井由弘幸・北村真一・斉藤英敏6056 Aluminum Alloy Wire for Automotive Fasteners ─ by Isao Iwayama, Tetsuya Kuwabara, Yoshihiro Nakai,
Yoshiyuki Takaki, Shin-ichi Kitamura and Hidetoshi Saito ─ The need for high-strength aluminum fasteners isgrowing quickly with the aim of reducing the weight of automobiles. Sumitomo Electric Toyama Co., Ltd. hasdeveloped 6056 aluminum alloy wire suitable for these fasteners. Owing to its homogeneous microstructures, thewire achieved a high tensile strength of 420 MPa and yield strength of 375 MPa, as well as a maximum reduction
ratio of 85% without surface cracks in a compressive test at room temperature. These features will enable fastener
manufacturers to improve their productivity.
Keywords: aluminum, aluminum alloy, fastener, 6056, forging

1.

緒言

軽量かつ高強度で、導電率や耐食性にも優れるアルミニ
ウムは、送電線等のインフラから自動車、白物家電までの幅広い分野で使用されており、社会基盤を支える重要な金属となっている。
当社グループの富山住友電工では、大規模送電線、自動表1合金系統

番

純 Al 系

1050
1070
1080
11001200

不純物が 1 ％以下の純アルミニウム線である。電気を良く通し、加工性、耐食性、溶接性が良い。

Al-Cu 系

2011
2014
2017

Al に Cu を加えた合金で、ジュラルミンの名称で知られる。強度と硬さに優れる。
切削性がよいことから、快削合金とも言われる。

Al-Mn 系

3003

純アルミニウムに Mn（1.5 ％）を加え、純アルミニウムより強度を約 20 ％向上させた合金である。耐食性と加工性に優れる。

Al-Si 系

4043

純アルミニウムに Si（4 ～ 12 ％）を加えた合金で、融点が下がるために湯流れ性が良く、溶接線やロウ材として使用される。
暗灰色の自然発色被膜が形成され、熱膨張係数が小さい。

Al-Mg 系

5052
5056
5356
5183
5154

純アルミニウムに Mg（0.3 ～ 5 ％）を加えた合金で、強度が高く耐海水性に優れている。溶接構造用など、アルミニウム合金の中でもっとも広範囲に使用される。陽極酸化処理性と染色性が良い。

Al-Mg-Si 系

6061
6063
6151

熱処理型合金で、強度がある。
加工性、耐食性が良い。
陽極酸化処理性と染色性が良い。

Al-Zn 系

7072

溶接性、耐食性が比較的良い。
高強度な時効性合金である。

車部品用アルミニウム合金線、電子機器用アルミニウム配線など、多様な高品質アルミニウム線材を製造・販売している。
このたび富山住友電工と住友電気工業は、自動車業界における軽量化ニーズに応えるため、アルミニウム製のボルトに適した機械的強度と加工性を有する 6056 ※ 1 アルミニ

富山住友電工のアルミニウム線材号

ウム合金線を開発した。本報告では、その優れた特性や組織について紹介する。

2.

富山住友電工のアルミニウム線材
富山住友電工のアルミニウム線材のラインナップを表 1に示す。富山住友電工のアルミニウム合金線は、プロペル

チ法に基づいた連続鋳造圧延法（図 1）で製造している（1）。

本方式は、アルミニウムを鋳造する際の凝固速度が速く、また圧延加工時における再加熱を行わないことが特長である。よって生産性に優れるだけでなく、溶質元素が固溶しやすく、また晶出物を微細に分散できるため、強度や加工性に優れた合金線を製造することができる。
このようなプロペルチ法の特長を活かした例が、当社が世界に先駆けて製品化した、自動車向けのアルミニウムハーネス（2）※2である。

アルミニウムハーネスに使用する電線には、導電率※3と強度のほか、細径まで線引きするための伸線加工性が求めら−（ 78 ）− 自動車用ボルト向け 6056 アルミニウム合金線特長れる。当社が開発したアルミニウムハーネスに採用している合金は、固溶量が極めて少ない Fe を 1.05wt ％と多量に添加することで、固溶による導電率の低下を抑制しつつ、Al-Fe化合物の分散によって強度の向上を狙い、引張強さ 120MPaと、導電率 60 ％ IACS を両立した画期的な合金である。

連続鋳造機

圧延機

アルミボルト

コイラー

鉄ボルト

鋳込み位置＋張力輪

アルミニウム部材
またはマグネシウム部材

ベルト＋鋳造輪

薄肉化

モールド

図1

富山住友電工の連続鋳造圧延プロセスの模式図

図2

本合金の線材を一般的な製法である「ビレット鋳造 + 押出」で製造した場合、Al-Fe 化合物が粗大に晶出してしま

ボルトの素材と必要な肉厚の関係
左：アルミボルト使用 右：鉄ボルト使用

うために伸線加工性が低下してしまい、ハーネスに適用することができない。これに対して、富山住友電工が採用し3−2ボルト向けアルミニウム合金線の要求特性と材質ている連続鋳造圧延法で本合金線を製造した場合には、鋳ボルト用のアルミニウム合金線には、ボルトに加工された造時の高速な冷却によって Al-Fe 化合物が微細に分散する

後に、締結に必要な強度を有し、150 ℃という高温下におため、伸線加工性の低下が起こらず、ハーネスに適用するいてもこれを維持する耐熱性が求められる。また、応力腐ことが可能である。

食割れ※ 4 を起こさない耐食性も求められる。さらに、ボルトの製造を可能とするための加工性も求められる。

3.

図 3 にアルミボルトの一般的な製造工程を示す。材料で自動車用ボルト
3−1

ボルトのアルミニウム化ニーズの高まりあるアルミニウム合金線は、富山住友電工のような線材地球メーカーで製造され、加工硬化材や、軟化材で出荷される。

温暖化防止のため、全世界的な CO2 排出量規制が自動車に合金線はボルトメーカーで所望の長さに切断された後、ボ対して課せられており、規制値は今後も段階的に強化されルトヘッド部を複数回の鍛造加工にて成形される。そしてることが決定している。このため、自動車メーカー各社は溶体化、時効処理によって T6 材※5 にされた後、最後に転造燃費の向上に精力的に取り組んでおり、内燃機関の効率向加工※6 によってねじ溝部を形成され、アルミボルトとなる。

上のほか、部材のアルミニウム化、マグネシウム化によるボルト製造工程に於いて最も厳しい加工は、ボルトヘッ車体の軽量化を積極的に進めている。自動車に採用されてド部の鍛造加工である。ヘッドの形状にもよるが、この鍛いるアルミニウム部材は、先述のアルミニウムハーネスを造における変形量を圧縮率に直すと、およそ 70 ％に相当はじめ、ボディパネル、オイルパン、エンジンマウント、する。アルミボルト用の合金線には、このような変形をし自動変速機の油圧制御弁等、多岐にわたっている。ても、割れたり、表面に皺を生じさせたりしない鍛造加工

アルミニウム製部材やマグネシウム製部材同士の締結には、主として鉄のボルトが使用されている。しかし、鉄ボ性が求められる。
表 2 に構造用アルミニウム合金の一般的な性質を示す。

ルトを使用すると、アルミニウム製部材やマグネシウム製自動車用ボルトには、強度、耐熱性、耐食性、加工性とい部材との熱膨張率差による緩みや、異種金属接合による腐う 4 つの要求を比較的高い次元で兼ね揃える、6000 系食が発生しやすい。よって十分な信頼性を確保するためには、図 2 のように締結対象部材のねじ穴を深く、即ち肉厚を厚くする必要がある。

線材メーカー

一方、締結にアルミニウム製のボルト（以下アルミボル
ト）を使用した場合は、ボルト自体が軽量なうえに、締結対象部材を薄肉化できるため、車体重量のさらなる軽量化が可能である。
このようにアルミニウム製部材やマグネシウム製部材を鋳造

圧延

ヘッド鍛造加工使用する際には、鉄ボルトよりもアルミボルトを用いて締溶体化・時効

ねじ溝転造

ボルトメーカー結した方が軽量化の効果が高いため、欧州を中心としてアルミボルトの採用が広がっている。

伸線

図3

アルミボルトの一般的な製法

2 0 1 3 年 7 月・ S E I テ クニ カ ル レ ビ ュ ー ・ 第 1 8 3 号 −（ 79 ）−表2分

上述の不均質性には、（1）粗大な晶出物、（2）結晶粒経

アルミニウム合金の一般的性質

類

強度

加工性

耐熱性

耐食性

2000 系（Al-Cu 系）○△△

×5000 系（Al-Mg）

△

△

△△

用

△○○

○

高強度○

△○○

◎

△××

汎

6000 系（Al-Mg-Si 系）

7000 系（Al-Zn 系）のバラツキがあり、鍛造加工性の向上にはこれらを両方とも抑制する必要がある。このうち、（1）粗大な晶出物は主に鋳造工程で生じ、（2）結晶粒径のバラツキは主に圧延～伸線工程で生じる。
ボルト向けのアルミニウム合金線として欧州を中心に使用されている 6056 アルミニウム合金は 6000 系合金の中で特に添加元素の濃度が高い合金である。このような高濃度合金は鋳造時に成分が偏析しやすく、晶出物の粗大化が（Al-Mg-Si 系）合金が適している。

生じやすいことが、鍛造加工性が低下する主たる原因だと

近年欧州では、国際合金記号の 6056 に相当する 6000 系考えられる。の高強度アルミニウム合金が、自動車用のボルトに使用さそこで筆者らは、6056 アルミニウム合金のような高濃れている。6056 アルミニウム合金の組成を表 3 に示す。ま度合金であっても粗大な晶出物を生じさせないよう鋳造工た 6056 アルミニウム合金を使用した自動車用ボルトの代表程を改良し、加えて圧延～伸線条件を最適化することで結的な機械的特性を表 4 に示す。

晶粒径のバラツキを抑制すれば、6056 アルミニウム合金の鍛造加工性を向上させることが可能だと考えた。
4−3表3

鋳造工程の改良

一般に粗大な晶出物は、鋳造時の冷却速度が速いほど生じにくい。そこで筆者らは、6056 アルミニウム合金の組成（wt ％）SiMg

FeCuMnCrZn

Ti+Zr

鋳造におけるモールドの冷却効率を改善し、よりいっそう

0.7～ 1.30.6～ 1.20.5以下

0.5～ 1.10.4～ 1.0～ 0.25

0.1～ 0.7

合計～ 0.2

狙った。そしてシミュレーションを駆使しながらモールド冷却速度を速めることによって、粗大な晶出物の低減を形状や鋳造条件を最適化し、さらにホットスポットが生じないように冷却方向も精密に制御した結果、6056 アルミ

表46056 アルミニウム合金を使用した自動車用ボルトの機械的特性ニウム合金のような高濃度合金であっても、粗大な晶出物をほとんど生じさせずに鋳造することに成功した。
次にこの鋳物に対し、引張り強さ

400MPa

0.2 ％耐力

360MPa

微細組織制御技術を駆使して圧延、伸線条件を最適化した。

8％

その結果、結晶粒径のバラツキを低減することに成功した。

伸び4−4

圧延～伸線工程の改良

以上により、不均質性、即ち粗大な晶出物や結晶粒径のバラツキが少ない 6056 アルミニウム合金線を作製することに成功した。

4.

4−5

開発材の微細組織

図 4 に、改良前の工程で自動車ボルト向け 6056 アルミニウム合金線の開発作製した 6056 アルミニウム合金線（以下不均質材）なら先述の通りボルト向けのアルミニ（以下開発材）の、加工硬化材での EBSD ※ 7 像を示す。同

4−1

開発方針

ウム合金線には、加工硬化材や軟化材の状態で、ボルトびに改良後の工程で作製した 6056 アルミニウム合金線

ヘッドの冷間鍛造に耐える鍛造加工性を有することが求められる。しかし、6056 アルミニウム合金は機械的強度や耐熱性、耐食性に優れる一方で、理由は後述するが、一般的には鍛造が比較的難しい合金に分類される。現状でもボルトヘッド部の鍛造加工は可能であるが、筆者らは 6056
アルミニウム合金の鍛造加工性を改善することにより、ボルトメーカーにおける歩留まり向上に貢献できると考え、検討を開始した。
4−2

鍛造加工性低下のメカニズムと対策方針

鍛造

加工のような塑性変形を行う際、素材に不均質性があると、相対的に弱い部分が優先的に変形して表面に皺が生じたり、応力が局部に集中して割れが生じたりといった不良が発生しやすい。

−（ 80 ）− 自動車用ボルト向け 6056 アルミニウム合金線

100 µm

図4

開発材の EBSD 像
左：不均質材（改良前）

右：開発材

じ色で塗りつぶされた部分が一つの結晶粒であるが、不均表6質材と比較して、開発材の粒径は非常に均質であることが4−6

開発材の鍛造加工性

ボルトヘッドへの鍛造

6056 市販材

開発材
（代表値）

（代表値）

（最小値）

引張り強さ［MPa］

420420380

0.2 ％耐力［MPa］

37537535012126分かる。
加工を模擬するため、開発材ならびに不均質材の加工硬化開発材（T6 材）の機械的特性材から線径：高さ＝ 1 ： 2 となるように試験片を切り出し、伸圧縮率 85 ％まで段階的に圧縮変形させた。その外観を表 5び［％］に示す。

圧縮率 85 ％で加工したサンプルの外観を比較すると、

表7不均質材では割れが発生していたのに対し、開発材では割熱処理前

150 ℃
熱処理後

引張り強さ［MPa］

420385

0.2 ％耐力［MPa］

375355れが生じていなかった。開発材の限界圧縮率は 85 ％以上と、非常に高いことが確認された。また、割れを生じていない圧縮率 75 ％で加工したサンプルの外観を比較すると、不均質材には表面に深い皺が認められたのに対し、開発材開発材（T6 材）の耐熱性は非常に滑らかであった。
以上から、開発材は非常に良好な鍛造加工性を有していることが確認された。85 ％以上という限界圧縮率は、ボル90 ％以上保っており、良好な耐熱性を有していることが確認された。

トヘッド部の鍛造加工における圧縮率 70 ％に対して、十分なマージンを有する値と考えられる。

5.

結

言

SEI グループの富山住友電工と住友電気工業は、自動車
表5用のボルト向けとしてニーズが高まっている、6056 アル開発材の圧縮試験結果

不均質材（改良前）開発材

ミニウム合金線を開発した。
この合金線は晶出物が微細に、結晶粒径が均質に制御されており、引張り強さ 420MPa、耐力 375MPa という高い機械的特性と、85 ％という高い限界圧縮率を併せ持つ。こ

圧縮率75％の高い鍛造加工性は、ボルトメーカーにおける歩留まり向上などに貢献できると期待される。

皺

今後は合金成分の最適化を進め、6056 アルミニウム合金規格を越えた SEI グループ独自の新規合金を創成し、より高強度な 6000 系合金の開発を進めていく。

圧縮率85％

割れ

用 語 集ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー※16056

アルミニウム合金の名称。6056 は国際合金記号に基づく合金番号で、Al-Mg-Si を主成分とする組成の合金である。
4−7

開発材の機械的特性

アルミボルトへの加工後の特性に近い T6 材の機械的特性を、表 6 に示す。開発

※2材は、引張り強さ、耐力、伸びの全ての項目で 6056 の市アルミニウム合金を電線の素材として使用し、電源供給や販材と同等の特性を示した。開発材は、高い鍛造加工性に信号通信に用いられる複数の電線を束にした車載用の集合加え、6056 アルミニウム合金線として標準的な高い機械部品。

アルミニウムハーネス的強度を併せ持っていることが確認された。以上から、開発材を材料として作製したボルトは、自動車向けアルミボ※3

ルトの要求する特性値を十分に満たすと推測される。

電気の流れやすさを示す指標。電気抵抗率 1.7241 ×10-2µΩm

また、T6 後に 150 ℃の長時間熱処理を加えた後の機械導電率の軟銅を 100 とした時の比率で示され、単位は％ IACS。

的特性を表 7 に示す。開発材は熱処理後も機械的強度を

2 0 1 3 年 7 月・ S E I テ クニ カ ル レ ビ ュ ー ・ 第 1 8 3 号 −（ 81 ）−※4

応力腐食割れ腐食性の環境におかれた金属材料に、引張応力が作用して執筆

者 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

岩山

功＊：エレクトロニクス・材料研究所

桑原

鉄 也 ：エレクトロニクス・材料研究所
グループ長 博士（工学）中井

由 弘 ：エレクトロニクス・材料研究所

高木義 幸 ：富山住友電工㈱

技術部

主査

北村

真 一 ：富山住友電工㈱

技術部課長

斉藤

英 敏 ：富山住友電工㈱

技術部

部長

生ずる亀裂状の割れ。材料、応力、環境の 3 要因が重なった場合に発生する。
※5

T6 材

溶体化処理後積極的に冷間加工を行わないで、人工時効硬化処理した状態の材料。
※6

転造加工

棒状の素材を回転させながら、転造ダイスと呼ばれる工具部長に挟み込んでねじ部を成形する塑性加工の一種。
※7EBSD

後方散乱電子回折を利用して、試料の結晶粒の方位を解析する分析方法。

参考

文

献

（1） 花木康真 他、「連続鋳造圧延法によるアルミ合金の開発」住友電気
第 139 号、83-87p.（1991）（2） 村上陽太郎 他編、「アルミニウム材料の基礎と工業技術」軽金属協会、441p.（1985）（3） 山野能章 他、「アルミハーネスの開発」SEI テクニカルレビュー第179 号、81-88p.（2011）（4） 馬 場 義 雄 他 編 、「 ア ル ミ ニ ウ ム 技 術 便 覧 」 新 版 、 カ ロ ス 出 版 、1322p.（1996）（5） 雄谷重夫 監修、「アルミニウム技術鋳鍛造技術便覧」カロス出版、1410p.（1991）（6） 林央 他編、「アルミニウム ハンドブック」第七版、 日本アルミニウ
ム協会、324p.（2007）−（ 82 ）− 自動車用ボルト向け 6056 アルミニウム合金線------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------＊主執筆者